为了提高矿用液压立柱的使用寿命,利用激光熔覆技术在立柱用45钢材料表面制备了Fe35A合金.利用数字化测试设备对不同激光功率、扫描速度和送粉速率下制备的熔覆层进行测试,研究试样表面硬度、几何尺寸、显微组织、截面显微硬度的变化规律,得出了激光熔覆的最佳工艺参数.结果 表明:在激光功率为2100W、扫描速度为5 mm/s、送粉速率为15 g/min的最佳激光熔覆参数下制备的熔覆层的质量最佳,熔覆层的显微组织较好,晶粒细小均匀,与基体结合良好,熔覆层表面硬度可达42 HRC,熔覆层横截面显微硬度的均值为643 HV.激光熔覆层的综合力学性能明显高于基体,实现了在45钢基体表面高质量制备Fe35A合金涂层的目的 .
激光技术 Fe35A合金粉末 45钢 激光熔覆 硬度 显微组织 几何尺寸